- 9 - 
En las mezclas binarias resulta claramente que la sílice precipitada apenas 
influye, y que en cambio el caolín determina una marcada contracción. En las 
mezclas ternarias la contracción debida al caolín es también evidente. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA 
Los ensayos de resistencia comprendieron también varias series, operán¬ 
dose con barritas unas veces y con bolas otras. 
Primera serie. Se hicieron mezclas de sílice precipitada, caolín y la can¬ 
tidad precisa de agua para poderles dar la forma de barritas, de un centímetro 
cuadrado de sección y de diez centímetros de largo, mediante moldes de madera; 
se desecaron primero al aire, después á la estufa de agua y se conservaron al 
aire. Se hicieron los ensayos poniendo las barritas horizontales, apoyadas por 
cada extremo en la extensión de un centímetro y colgando pesos en la parte 
media, mediante una cestilla sostenida por un hilo fuerte. Siempre que fué posi¬ 
ble se hicieron varias determinaciones, tomándose luego los términos medios. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Cuadro 5.° 
ROTURA DE BARRITAS DE SÍLICE PRECIPITADA Y CAOLIN 
DE 1 CM. 2 DE SECCIÓN, MEDIANTE PESOS COLGANTES 
PROPORCIÓN DE CAOLÍN 
PESO 
MEDIO QUE DETERMINA 
LA ROTURA 
OBSERVACIONES 
1 
por 
100 
(Media de 5 ens.) 226 g. 
40 g 
de mez. y 65 de ag. 
5 
» 
100 
( » 
» 7 » ) 435 » 
70 
» 
» 107 » 
10 
» 
100 
( » 
» 4 » ) 166 » 
70 
» 
» 105 » 
15 
» 
100 
( » 
» 6 » ) 365 » 
70 
» 
» 108 » 
20 
» 
100 
( » 
» 5 » ) 335 » 
70 
» 
» 107 » 
25 
» 
100 
( » 
» 6 » ) 237 » 
80 
» 
» 110 »“ 
30 
» 
100 
125 « 
70 
» 
» 100 » 
Es difícil sacar consecuencias, porque el desecar las barritas muchas de ellas 
se rompían ó deformaban, y es muy probable que la homogeneidad de las de 
cada mezcla fuese muy imperfecta. Por estas causas no pudo hacerse gran nú¬ 
mero de ensayos. Además, los correspondientes á cada mezcla eran bastante di¬ 
vergentes. 
Segunda serie. Los ensayos sólo difieren de los anteriores en que las ba- 
209 
